355 



wegen der Anwendung der Pottasche oder Soda zu theuer schien, 

 theils weil das Uran von dem angewandten Kali oder Natron 

 nur schwierig zu trennen ist, und weil das uransaure Kali oder 

 Natron, da es im Glühen nicht zersetzt wird , nur auf Umwegen 

 ia Uranoxyd-Oxydul verwandelt werden kann. Ich versuchte da- 

 her auf Anrathen des k. k. General-, Land- und Haupt-Miinz- 

 prohirers, Herrn A. Löwe, eine Methode die von Jaquelain 

 fMoniteur industr. 18^7 Nr. 1182 J augegeben wurde, um aus 

 den Chromerzen chromsauren Kalk, darzustellen, auf die Uran- 

 erze anzuwenden, und der Versuch glückte vollkommen. Das 

 Verfahren ist ganz dasselbe wie das von Herrn Bergrath Hai- 

 dinger angegebene, nur wird statt Pottasche oder Soda Kreide 

 angewendet, es ist auf diese Weise ein Lösungsmittel erreicht, 

 das in Hinsicht auf Einfachheit und Wohlfeilheit nichts zu wün- 

 schen übrig lässt, da der so gebildete uransaure Kalk in ver- 

 dünnter Schwefelsäure und Chlorwasserstoifsäure leicht löslich 

 ist. Es wird zu diesem Ende das Erz so fein als möglich ge- 

 pocht und beiläufig mit seinem halben Gewichte fein gepulver- 

 ter Kreide, oder was noch besser ist mit gebranntem Kalk 

 innig gemengt, das Gemenge wird auf der Sohle eines Flamm- 

 ofens ausgebreitet und bei einer dunklen Rothglühhitze gerö- 

 stet. Die Erzschichte darf nicht zu gross sein, und man muss 

 öfter mit einem Haken die Oberfläche erneuern. Die Oxydation 

 ist in 4 — 5 Stunden vollendet, und man erkennt das Ende der- 

 selben daran, dass eine herausgenommene Probe vollständig in 

 verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure löslich ist. 



Ist die Röstung vollendet, so bringt man das Röstproduct 

 in ein Gefäss, rührt es mit Wasser an, und übergiesst es vor- 

 sichtig mit Schwefelsäure, die den gebildeten uransauren Kalk 

 nebst einem grossen Theile der übrigen Oxyde aullöst. Man 

 muss die Masse früher mit Wasser anrühren, weil sonst der 

 sich bildende Gyps schnell erhärtet, und die Einwirkung der 

 Säure erschwert. Der Rückstand darf kein unzersetztes Erz- 

 pulver enthalten, er darf nur aus Gyps und einigen Oxyden, die 

 zum Theil an Schwefelsäure gebunden sind, enthalten. Sollte 

 die Röstung nicht vollkommen gelungen sein, was seinen Grund 

 nur darin haben kann, dass das Erz nicht hinreichend fein und 

 die Vermengung mit Kalk nicht innig genug war, so bringt 



27 * 



